标题：12crmog合金管
简介
本信息由天津中冶钢联钢铁贸易有限公司—桑嘉璘（先生）提供
API SPEC5CT-1999（套管和油管规范），是美国石油学会（American Petreleum Instiute, 简称"API"）编制并发布的在世界各地通用。其中： 套管：由地表面伸进钻井内，作为井壁衬的管子，其管子之间通过接箍连接。主要材质为J55、N80、P110等钢级，以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。油管：由地表面插入套管内直至油层的管子，其管子之间通过接箍或整体连接。其作用于是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫化氢腐蚀的C90、美国石油学会编制并发布的，在世界各地通用
API SPEC5CT-1999（套管和油管规范），是美国石油学会（American Petreleum Instiute, 简称"API"）编制并发布的在世界各地通用。其中： 套管：由地表面伸进钻井内，作为井壁衬的管子，其管子之间通过接箍连接。主要材质为J55、N80、P110等钢级，以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。油管：由地表面插入套管内直至油层的管子，其管子之间通过接箍或整体连接。其作用于是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫化氢腐蚀的C90、美国石油学会编制并发布的，在世界各地通用  用途：用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450℃以下）的受热面管子；用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450℃～650℃之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。标准标准 牌号 抗拉强度（MPa） 屈服强度（MPa） 伸长率（%） 硬度    
GB3087 10 335～475 ≥195 ≥24 /    
20 410～550 ≥245 ≥20 /     
GB5310 20G 410～550 ≥245 ≥24 /    
20MnG ≥415 ≥240 ≥22 /     
25MnG ≥485 ≥275 ≥20 /     
15CrMoG 440～640 ≥235 ≥21 /     
12Cr2MoG 450～600 ≥280 ≥20 /     
12Cr1MoVG 470～640 ≥255 ≥21 /     
12Cr2MoWVTiB 540～735 ≥345 ≥18 /     
10Cr9Mo1VNb ≥585 ≥415 ≥20 /     
ASME SA210 SA210A-1 ≥415 ≥255 ≥30 ≤143HB    
SA210C ≥485 ≥275 ≥30 ≤179HB     
ASME SA213 SA213 T11 ≥415 ≥205 ≥30 ≤163HB    SA213 T12 ≥415 ≥220 ≥30 ≤163HB     
SA213 T22 ≥415 ≥205 ≥30 ≤163HB     
SA213 T23 ≥510 ≥400 ≥20 ≤220HB     
SA213 T91 ≥585 ≥415 ≥20 ≤250HB     
SA213 T92 ≥620 ≥440 ≥20 ≤250HB     
DIN17175 ST45.8/Ⅲ 410～530 ≥255 ≥21 /    
15Mo3 450～600 ≥270 ≥22 /     
13CrMo44 440～590 ≥290 ≥22 /     
  10CrMo910 480～630 ≥280 ≥20 /优点12Cr1MoVG合金管的分类情况
12Cr1MoVG合金管最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大高压12Cr1MoVG合金管的应用领域。
目前我国12Cr1MoVG合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，12Cr1MoVG合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会12Cr1MoVG合金管分会的研究，未来我国高压12Cr1MoVG合金管长材的需求年均增长可达10-12%。 
1. 12Cr1MoVG合金管
因其制造工艺不同，又分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种。冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管两种。工艺流程概述 
热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径（或减径）→冷却→坯管→矫直→水压试验（或探伤）→标记→入库。 
冷拔（轧）无缝钢管：圆圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油（镀铜）→多道次冷拔（冷轧）→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。  12Cr1MoVG合金管品种：GB/T8162-2008（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。 
GB/T8163-2008（输送流体用无缝钢管）。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质（牌号）为20、Q345等。 
GB3087-2008（低中压锅炉用无缝钢管）。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。 
GB5310-2008（高压锅炉用无缝钢管）。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。 
GB5312-1999（船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管）。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。 　　GB6479-2000（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。 
GB9948-2006（石油裂化用无缝钢管）。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。 
GB18248-2000（气瓶用无缝钢管）。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。 
GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。 
GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管，其代表材质为20A。 
GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其代表材质20、45钢等。 
GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）。主要用于制作各种结构件和零件，其材质为优质碳素结构钢和低合金结构钢 
GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）。主要用于制作液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧无缝钢管。其代表材质为20、45钢等。 　　GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、  0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）。主要用于输送腐蚀性介质的管道。代表材质为0Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 
YB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）。主要用于制作汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。其代表材质为45、45Mn2、40Cr、20CrNi3A等。12Cr1MoVG合金管
力学性能：
标准牌号抗拉强度（MPa）屈服强度（MPa）伸长率（%）硬度GB308710335～475≥195≥24/20410～550≥245≥20/﻿GB531020G410～550≥245≥24/20MnG≥415≥240≥22/﻿25MnG≥485≥275≥20/﻿15CrMoG440～640≥235≥21/﻿12Cr2MoG450～600≥280≥20/﻿12Cr1MoVG470～640≥255≥21/﻿12Cr2MoWVTiB540～735≥345≥18/﻿10Cr9Mo1VNb≥585≥415≥20/﻿ASME SA210SA210A-1≥415≥255≥30≤143HBSA210C≥485≥275≥30≤179HB﻿ASME SA213SA213 T11≥415≥205≥30≤163HBSA213 T12≥415≥220≥30≤163HB﻿SA213 T22≥415≥205≥30≤163HB﻿SA213 T23≥510≥400≥20≤220HB﻿SA213 T91≥585≥415≥20≤250HB﻿SA213 T92≥620≥440≥20≤250HB﻿DIN17175ST45.8/Ⅲ410～530≥255≥21/15Mo3450～600≥270≥22/﻿13CrMo44440～590≥290≥22/﻿10CrMo910480～630≥280≥20/﻿合金管计算公式：
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)